yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
- 13 -
1. 공통
2. 종이팩
일련
번호
용  어
정     의
1
첩합
•떨어지지 아니하게 붙이는 것으로 부착과 동일한 의미
임
2
첩합 
알루미늄 박
•비교적 얇은(0.006∼0.03mm)
정도의 알루미늄박을
자외선 차단, 배리어성, 방습 및 열복합성 등을 갖도
록 하기 위해종이, 셀로판, 플라스틱 필름 등과 복
합한 재료의 총칭
일련
번호
용  어
정     의
1
합성수지
•화학 유기 화합물의 합성으로 만들어진 수지 모양의 
고분자 화합물을 통틀어 이르는 말로 플라스틱이라고
도 하며, 열을 가했을 때 발생되는 유동(流動)에 따라 열
가소성 수지와열경화성 수지로 분류
2
잡자재
•용기 등에 편리성 부여 및 상품성 향상 등을 위하여 
시술되는 형태로서 주로 대용량 병의 손잡이, 캐릭터
마개 등을 총칭
3
분 리 가 
불가능한 
경    우
•소비자가 별도의 도구를 사용하지 않고는 라벨, 마개 
및잡자재를 분리하기가 어렵거나, 분리하더라도 몸
체에 라벨, 마개 및 잡자재의 일부가 남아있는 경우.
다만, 라벨, 마개 및 잡자재를 몸체에서 완전히 분리
해야만 사용할 수 있는 경우 분리불가능에 해당하지 
않음
4
직접 인쇄
•용기 등의 표면에 디자인 또는 표기사항 등을 직접 인쇄
한 형태
- 유리병의 경우 스크린 인쇄방식을 이용하여 곡면
(曲面)인몸체에 특수 잉크로 인쇄한 후 가열하여 
안료(顔料)를 유리 표면에 융착시키는 방법이 있음
5
PVC 계열
재질
•폴리염화비닐(PVC),
염화폴리염화비닐(PVC-C),
무가소
화
폴리염화비닐(PVC-U),
폴리염화비닐리덴(PVDC)
등폴리염화비닐이 포함된 재질
6
복합재질
•2개 이상의 소재ㆍ재질이 혼합되거나, 도포(코팅) 또
는 첩합(라미네이션) 등의 방법으로 사용된 경우
(종이재질은 합성수지가 양면에 부착된 경우만 해당
한다)
- 14 -
3. 유리병
일련
번호
용  어
정     의
1
비접착식 
라벨
•라벨을 용기 등에 부착 시 별도의 접착제를 사용하지 
않고고정ㆍ유지하는 라벨로서 스트레치 라벨과 슈링
크라벨 등
2
금속혼입
재질
•종이, 셀로판, 합성수지 필름 등에 금속박이 첩합되거
나 금속성분을 증착시킨 재질을 말함
3
뚜껑테 
일체형
•뚜껑을 오픈할 경우 뚜껑과 테가 분리되지 않고 열리는
형태
4
뚜껑테 
분리형
•뚜껑을 오픈할 경우 뚜껑과 테가 분리되어 몸체에 테가
남아있는 형태
5
합성수지를 
덧씌운 
금속마개
•금속마개 전체를 합성수지로 덧씌운 마개
- 15 -
4. 금속캔(철캔, 알루미늄캔)
일련
번호
용  어
정     의
1
복합재질
•캔 몸체를 알루미늄과 철 또는 판지 등을 결합하거
나, 플라스틱 필름 등을 적층하여 성형한 캔
5. 일반 발포합성수지 및 폴리스티렌페이퍼
일련
번호
용  어
정     의
1
조합
•두 개의 다른 어떤 것이 물리적으로 결합되어 있는 
것
6. 페트병
일련
번호
용  어
정     의
1
복합재질
•페트 재질외의 합성수지 재질과 복합된 재질 또는 페트 
재질과 다른 재질(종이재질은 합성수지가 양면에 부착
된 경우만 해당한다)이 부착 등의 방법으로 복합된 재
질로서 페트 재질 외의 재질의 중량이 페트병(뚜껑, 라
벨 등 부분품은 제외한다)의 2% 이상인 경우
2
PET-G
•기존의 페트수지로는 제조하기 어려운 투명하고 두꺼운 
시트나 용기에 적합하도록 공단량체로 CHDM (1.4-
cyclohexanedimethanol)을 첨가하여 공중합한 비결정성 
수지
3
열알칼리성 
분리 
접착제
•재활용과정에서 일정온도(80℃)와 수산화나트륨(2%)에 
반응하여 분리되는 접착제
4
먹는 샘물
•「먹는물관리법」제3조제3호에 해당하는 물로서 샘
물을 먹기에 적합하도록 물리적으로 처리하는 등의 방법
으로 제조한 물
5
샘물
•「먹는물 관리법」제3조제2호에 해당하는 샘물로서 
암반대수층(岩盤帶水層) 안의 지하수 또는 용천수 등 
수질의 안전성을 계속 유지할 수 있는 자연 상태의 
깨끗한 물을 먹는 용도로 사용할 원수(原水)
- 16 -
7. 합성수지 용기ㆍ트레이류(페트병 및 발포합성수지 제외)
6
음료
•식품의 기준 및 규격 제2019-31호(식품의약안전처,
‘19.4.26) - 식품공전 중 9. 음료류
- 다류, 커피, 과일ㆍ채소류 음료, 탄산음료류, 두유
류, 발효음료류, 인삼ㆍ홈삼음료, 기타음료로 분류
7
페트병 
면적
•뚜껑을 제외한 병 표면적(병구, 병바닥 및 서포트링 포
함, 병구의 윗면도 막힌 것으로 간주하여 포함)
8
접착제 
도포면적
•제품 생산‧포장 시 라벨 또는 페트병에 도포되는 접
(점)착제의 표면적을 의미
9
병마개 
부착라벨
•병마개에 부착되어 마개 개봉 시 별도로 분리 가능
한 라벨
10
열알칼리성
분리 잉크
•재활용과정에서 일정온도(80℃)와 수산화나트륨(2%)
에 반응하여 분리되는 잉크
11
경량화지수
•페트병
종류별
빈
용기의
무게(g)와
내용량(㎖)
상관관계산출식에의하여계산된지수
12
상압병
•상온(20℃이하)에서내용물충전후PET병안에
걸리는내부압력이상압(1기압)인병
13
내열병
•고온(80~95℃)에서
내용물
충전이
가능한
병으로
냉각과정에서PET병의변형이발생되지않은병
- 내용물
충전
후
PET병
안에
걸리는
압력이
상압보다
높고,
내용물의
가열살균이
가능한
내열압병포함
14
내압병
•내용물
충전
후
PET병
안에
걸리는
압력이
상압보다높은병
- 고압에서내용물충전및유통과정에서PET병의
변형이발생되지않은용기
15
무
균
충전병
•음료를135℃전·후초고온에서순간적으로살균한
즉시냉각시켜상온·상압에서내용물을충전하는데
사용되는병
- 고가의음압설비를통해외부에서유입되는공기를
차단한
후,
공기에
균이
없는
상태로
커피,
혼합음료, 액상차등의음료를충전
- 17 -
일련
번호
용  어
정     의
1
단일재질
•몸체가 합성수지 종류 중 하나의 수지로만 구성
2
복합재질
•합성수지 재질이 둘 이상 복합된 재질 또는 합성수지
와 다른 재질(종이재질은 합성수지가 양면에 부착된 경
우만 해당한다)이 부착 등의 방법으로 복합된 재질을 말
함
3
용기
•물품 또는 포장 물품을 넣을 수 있는 그릇의 총칭
4
트레이
•종이, 펄프, 플라스틱, 알루미늄 박 등 비교적 강성을 
가진재료로 만들어진 뚜껑 없는 접시형 용기
8. 합성수지 필름ㆍ시트류(발포합성수지 제외)
일련
번호
용  어
정     의
1
필름
•두께가 0.25mm 미만의 플라스틱 막 모양인 것
2
시트류
•두께가 0.25mm 이상인 플라스틱의 얇은 판 모양인 
것
- 18 -
제1장 종이팩 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정방법
1. 몸체
1.1 몸체의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급 
1.1.1 재활용 우수
  알루미늄 첩합 구조를 사용하지 않은 종이팩을 말한다.
1.1.2 재활용 어려움
  몸체에 알루미늄 첩합을 사용한 구조 또는 백색을 제외한 색상의 펄프를 사용한 경우를 말한다.
1.1.3 재활용 보통
  재활용 우수 또는 재활용 어려움으로 구분되지 아니한 것을 말한다.
1.2 몸체의 재활용 용이성 판정 방법
1.2.1 육안판정
1.2.1.1 알루미늄 첩합 구조 판정 : 알루미늄 첩합 여부를 확인할 수 있는 제품 겉모습 및 제품 단면
을 육안으로 판정한다. 육안판정 불가능 또는 명확한 판정이 어려운 경우 기기분석 또는 이에 준
하는 시험분석 및 입증서류로 확인한다.
1.2.1.2. 백색을 제외한 색상의 펄프 판정 : 백색을 제외한 색상의 펄프임을 확인할 수 있는 제품 겉
모습 및 제품 단면을 육안으로 판정한다. 육안판정 불가능 또는 명확한 판정이 어려운 경우 기기
분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 입증서류로 확인한다.
1.2.2 기기분석
1.2.2.1 알루미늄 첩합 구조 판정
  ① 기기분석으로 정성 분석하여 Al에 대한 회절각 또는 파장 눈금에 대한 피크가 나타나는 지를 
통해 판정한다. 
  ② 본 판정의 기기분석은 "KS M 0017:2020 X선 분광 광도 분석 방법 통칙" 내지 "KS D 1655: 
2008 철 및 강의 형광 X선 분석 방법"에 따른다.
1.2.2.2 백색을 제외한 색상의 펄프 판정
  ① 기기분석으로 펄프의 백색도 측정하여 ISO백색도가 80% 미만으로 측정된 경우 백색을 제외한 
색상의 펄프로 판정한다. 
  ② 본 판정의 기기분석은 "KS M ISO 2470-1: 2009 종이, 판지 및 펄프-청색 확산반사율을 
이용한 백색도 측정-제1부: 실내 일광 조건(ISO 백색도)" 내지 "KS M ISO 2470-2: 2009 
종이, 판지 및 펄프-백색도 측정방법-제2부: 옥외 광원 조건(D65 백색도)"에 따른다.
2. 마개 및 잡자재
- 19 -
2.1 마개 및 잡자재의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급 
2.1.1 재활용 우수
  마개 및 잡자재를 사용하지 않은 것을 말한다.
2.1.2 재활용 어려움
  별도의 도구를 사용하지 않고는 마개 및 잡자재 분리가 어렵고, 전체 중량의 10%를 초과하는 마
개 및 잡자재의 성형구조물을 포함한 것을 말한다.
2.1.3 재활용 보통
  마개 및 잡자재가 전체 중량(몸체와 분리 가능한 마개 포함)의 10% 이내인 경우이거나 재활용 우
수 또는 재활용 어려움으로 구분되지 아니한 것을 말한다.
2.2 마개 및 잡자재의 재활용 용이성 판정 방법
2.2.1 육안판정
2.2.1.1 몸체와 분리 가능 판정: 별도의 도구를 사용하지 않고 손으로 분리가능한지 여부에 대해 육
안으로 판정한다.
2.2.1.2 성형구조물 중량 및 재질의 경우 육안판정이 불가하며, 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 
및 입증서류로 확인한다.
2.2.2 기기분석
2.2.2.1 성형구조물 중량 : 성형구조물 존재 시 60±1 ℃로 조절되는 건조기에 3 시간 이상 건조 후 
무게를 0.01 g 까지 정확하게 측정하여 전체 중량 비율을 구하여 판정한다.
2.2.2.2 합성수지 재질 판정 
  ① 기기분석으로 정성 분석하여 합성수지 재질을 판정한다.
  ② 본 판정의 기기분석은 "KS M 0024: 2017 적외선 분광 분석 방법 통칙" 내지 "KS M ISO 
11357-1: 2009 플라스틱-시차 주사 열량계(DSC)-제1부: 일반 원리" 내지 "KS M ISO 
11358-1: 2014 플라스틱-고분자의 열중량 분석(TGA)-제1부: 일반원칙"에 따른다.
- 20 -
제2장 유리병 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정방법
1. 몸체
1.1 몸체의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급 
1.1.1 재활용 우수  
  무색, 갈색, 녹색 색상에 해당하는 것을 말한다.
1.1.2 재활용 어려움
  무색, 갈색, 녹색 색상 이외의 색상을 말한다.
1.1.3 재활용 보통
  재활용 우수 또는 재활용 어려움으로 구분되지 아니한 것을 말한다.
1.2 몸체의 재활용 용이성 판정 방법
1.2.1 육안판정
1.2.1.1 무색, 갈색, 녹색 색상 판정
  ① 판정요원의 선정 : 만 19세 이상, 색맹 및 판정 대상 색에 색약을 제외한 표준적인 색에 대한 
지각 능력을 갖춘 사람을 판정요원으로 선정한다.
  ② 표준색상 : 색상판정을 위한 표준색상은 "무색"의 경우 L*= 88, a*= 0, b*= 3, "녹색"의 경우 
L*= 71, a*= -26, b*= 29, "갈색"의 경우 L*= 35, a*= 23, b*= 59에 해당하는 색상을 말한
다. 
<표준색상 예시>
무색
녹색
갈색
  ③ 판정방법 : 판정요원에게 색상판정을 위한 표준색상 시료를 공급하여 백상지를 배경으로 평가 
대상 색상을 인식시키고 대상색상 여부를 판정하게 한다.
  ④ 판정결과 : 판정요원이 표준색상 시료와 분석대상 시료의 색상을 같은 색상으로 인지 할 경우에 
해당 색상으로 판정한다.
  ⑤ 육안판정 불가능 또는 명확한 판정이 어려운 경우 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 입
증서류로 확인한다.
1.2.2 기기분석
1.2.2.1 무색, 녹색, 갈색 색상 판정
- 21 -
  ① 기기분석을 통해 측정값이 L*=88 ± 4, a*=0 ± 1 , b*=3 ± 3 이면 "무색", L*=71 ± 6, 
a*=-26 ± 6 , b*=29 ± 10 이면 "녹색", L*=35 ± 8, a*=23 ± 3 , b*=59 ± 12이면 
"갈색"으로 판정한다.
  ② 필요시 10 ± 0.1mm의 평판시편을 제작하여 기기분석 할 수 있다.
  ③ 본 판정의 기기분석은 "KS A 0066: 2015 물체색의 측정 방법"에 따른다.
  ④ 색상의 표시방법은 "KS A 0067: 2015 L* a* b* 표색계 및 L* u* v* 표색계에 의한 
물체색의 표시방법"에 따라 L* a* b*로 표시한다.
2. 라벨
2.1 라벨의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급 
2.1.1 재활용 우수
  라벨을 사용하지 않았거나, 종이재질 또는 소비자가 손쉽게 분리 가능하도록 절취선을 포함한 비접
(점)착식 합성수지재질이거나, 접(점)착제가 사용된 합성수지 재질로서 몸체와 분리 가능하고 라
벨을 분리하여 배출하도록 유도하는 문구를 기재한 경우를 말한다.
2.1.2 재활용 어려움
  접(점)착제가 사용된 합성수지 재질, 금속혼입재질, PVC 계열의 재질인 것을 말한다.
2.1.3. 재활용 보통
  재활용 우수 또는 재활용 어려움으로 구분되지 아니한 것을 말한다.
2.2 라벨의 재활용 용이성 판정 방법
2.2.1 육안판정
2.2.1.1 재질(종이, 합성수지, 금속혼입) 및 접(점)착제 사용여부, 절취선 포함여부, 직접인쇄 여부를 
육안으로 판정한다. 육안판정 불가능 또는 명확한 판정이 어려운 경우 기기분석 또는 이에 준하는 
시험분석 및 입증서류로 확인이 필요하다.
2.2.1.2 몸체와 분리 가능 판정
  ① 육안 판정이 가능하며, 육안 판정 불가능 또는 명확한 판정이 어려운 경우 기기분석 또는 이에 
준하는 시험분석 및 입증서류로 확인한다.
  ② 본 판정의 육안 판정은 별도의 도구를 사용하지 않고 손으로 라벨을 분리할 수 있으며, 분리한 뒤에 
몸체에 라벨의 일부가 남아있지 않으면 분리 가능한 것으로 판정한다.
2.2.2 기기분석
2.2.2.1 재질 판정
- 22 -
  ① 종이 판정 : "KS M ISO 5263-1: 2014 펄프-실험실적 습식 해리-제1부 화학 펄프의 해리" 
내지 "KS M ISO 5263-2: 2014 펄프-실험실적 습식 해리-제2부 20℃에서의 기계 펄프의 해
리"에 따른다.
  ② 합성수지 판정 : ‘제1장 종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 ‘2.2.2.2 
②항’의 기기분석 방법을 준용하여 정성 분석한다.
  ③ 금속혼입 판정 : ‘제1장 종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 ‘1.2.2.1 
②항’을 준용한다. 단, 라벨의 인쇄에 사용되는 잉크 등에 포함된 금속성분은 금속혼입으로 판정
하지 아니한다.
2.2.2.2 접(점)착제 사용 판정 : "KS M 0024: 2017 적외선 분광 분석 방법 통칙"에 따른다.
2.2.2.3 몸체와 분리 가능 판정 : 인장시험기 또는 푸쉬풀게이지를 활용, 라벨을 20~500 mm/min의 
속도로 잡아당겨서 10개의 시료 중 2개 이상의 시료가 다음 조건을 충족 시 분리가 가능한 것으
로 판정한다.
  ① 접착강도 10kgf 미만
  ② 라벨이 분리 중 찢어지지 않음
  ③ 라벨의 일부가 접착 면에 남아있지 않음
3. 마개 및 잡자재
3.1 마개 및 잡자재의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급
3.1.1 재활용 우수
  소비자가 마개를 열었을 때 뚜껑과 테가 분리되지 않는 일체형이거나 몸체와 분리 가능한 것을 말
한다.
3.1.2 재활용 어려움
  소비자가 마개를 열었을 때 뚜껑과 테가 분리되는 분리형 또는 합성수지를 덧씌운 금속 마개, 몸체
와 분리가 불가능한 것(몸체로부터 완전히 분리해야만 사용할 수 있는 마개의 경우는 제외)을 말
한다.
3.1.3 재활용 보통
  재활용 우수 또는 재활용 어려움으로 구분되지 아니한 것을 말한다.
3.2 마개 및 잡자재의 재활용 용이성 판정방법
3.2.1 육안판정
3.2.1.1 뚜껑ㆍ테 일체형 또는 분리형 판정 : 손으로 마개를 열었을 때 뚜껑과 테가 붙어 있으면 "뚜
껑ㆍ테 일체형"으로, 뚜껑과 테가 떨어지면 "뚜껑ㆍ테 분리형"으로 판정한다.
- 23 -
3.2.1.2 몸체와 분리 가능 판정 : ‘제2장 유리병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’
의 ‘2.2.1.2’을 준용한다.
3.2.1.3 합성수지 덧씌운 금속 마개 여부는 육안으로 판정한다. 
3.2.1.4 금속재질 판정 : 금속재질 여부를 육안 분석을 통해 판정한다. 육안판정 불가능 또는 명확한 
판정이 어려운 경우 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 입증서류로 확인한다.
3.2.2 기기분석
3.2.2.1 금속재질 판정
  ① 기기분석으로 정성 분석하여 금속재질에 대한 회절각 또는 파장 눈금에 대한 피크가 나타나는 
지를 통해 판정한다. 
  ② 본 판정의 기기분석은 ‘제1장 종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘1.2.2.1 ②항’을 준용한다.
3.2.2.2 몸체와 분리 가능 판정 : ‘제2장 유리병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’
의 ‘2.2.2.3’을 준용한다.
- 24 -
제3장 금속캔 포장재(철캔) 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정방법
1. 몸체
1.1 몸체의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급
1.1.1 재활용 우수  
  금속 철캔인 것을 말한다.
1.1.2 재활용 보통
  재활용 우수로 구분되지 아니한 것을 말한다.
1.2 몸체의 재활용 용이성 판정방법
1.2.1 육안판정
1.2.1.1 금속 재질(철) 판정 : 자석이 몸체에 붙는지 여부를 육안 분석을 통해 판정한다. 육안판정 
불가능 또는 명확한 판정이 어려운 경우 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 입증서류로 확
인한다.
1.2.2 기기분석
1.2.2.1 금속 재질(철) 판정
  ① 기기분석으로 정성 분석하여 Fe에 대한 회절각 또는 파장 눈금에 대한 피크가 나타나는 지를 
통해 판정한다. 
  ② 본 판정의 기기분석은 ‘제1장 종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘1.2.2.1 ②항’을 준용한다.
2. 라벨
2.1 라벨의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급
2.1.1 재활용 우수  
  몸체에 직접 인쇄한 경우 또는 라벨이 없는 경우를 말한다.
2.1.2 재활용 보통
  재활용 우수로 구분되지 아니한 것을 말한다.
2.2 라벨의 재활용 용이성 판정방법
2.2.1 육안판정
2.2.1.1 몸체에 직접인쇄 유무 및 라벨 사용 여부는 육안 분석을 통해 판정한다.
- 25 -
3. 마개 및 잡자재
3.1 마개 및 잡자재의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급
3.1.1 재활용 우수  
  몸체와 동일한 철 재질 또는 알루미늄 재질인 것을 말한다.
3.1.2 재활용 보통
  재활용 우수로 구분되지 아니한 것을 말한다.
3.2 마개 및 잡자재의 재활용 용이성 판정방법
3.2.1 육안판정
3.2.1.1 금속 재질(철) 판정 : ‘제3장 금속캔 포장재(철캔) 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방
법’의 ‘1.2.1.1’을 준용한다.
3.2.2 기기분석
3.2.2.1 금속 재질(철, 알루미늄) 판정
  ① 기기분석으로 정성 분석하여 Fe, Al에 대한 회절각 또는 파장 눈금에 대한 피크가 나타나는 지
를 통해 판정한다. 
  ② 본 판정의 기기분석은 ‘제1장 종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘1.2.2.1 ②항’을 준용한다.
- 26 -
제4장 금속캔 포장재(알루미늄캔) 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정방법
1. 몸체
1.1 몸체의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급
1.1.1 재활용 우수  
  금속 알루미늄캔인 것을 말한다.
1.1.2 재활용 어려움
  알루미늄 재질 이외의 합성수지 등을 포함한 복합재질인 것을 말한다.
1.1.3 재활용 보통
  재활용 우수 또는 재활용 어려움으로 구분되지 아니한 것을 말한다.
1.2 몸체의 재활용 용이성 판정방법
1.2.1 육안판정
1.2.1.1 알루미늄 이외 복합재질 구조 여부는 육안으로 판정한다. 육안판정 불가능 또는 명확한 판정
이 어려운 경우 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 입증서류로 확인한다.
1.2.1.2 알루미늄 재질 여부는 육안판정이 불가하며, 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 입증서
류로 확인한다.
1.2.2 기기분석
1.2.2.1 금속 재질(알루미늄) 판정
  ① 기기분석으로 정성 분석하여 Al에 대한 회절각 또는 파장 눈금에 대한 피크가 나타나는 지를 
통해 판정한다. 
  ② 본 판정의 기기분석은 ‘제1장 종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘1.2.2.1 ②항’을 준용한다.
1.2.2.2 알루미늄 이외의 복합재질 판정 : ‘제1장 종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판
정방법’의 ‘2.2.2.2 ②항’을 준용하여 정성 분석 한다.
2. 라벨
2.1 라벨의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급 
2.1.1 재활용 우수  
  몸체에 직접 인쇄한 경우 또는 라벨이 없거나, 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 가능하고 라벨을 
분리하여 배출하도록 유도하는 문구를 기재한 경우를 말한다.
- 27 -
2.1.2 재활용 어려움
  알루미늄 이외의 재질로서 몸체와 분리가 불가능한 것을 말한다.
2.1.3 재활용 보통
  재활용 우수 또는 재활용 어려움으로 구분되지 아니한 것을 말한다.
2.2 라벨의 재활용 용이성 판정방법
2.2.1 육안판정
2.2.1.1 몸체에 직접인쇄 유무 및 라벨 사용 여부는 육안으로 판정한다.
2.2.1.2 몸체와 분리 가능 판정 : ‘제2장 유리병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’
의 ‘2.2.1.2’을 준용한다.
2.2.1.3 알루미늄 재질 여부(몸체와 다른 재질인지 여부)는 육안판정이 불가하며, 기기분석 또는 이
에 준하는 시험분석 및 입증서류로 확인한다.
2.2.2 기기분석
2.2.2.1 금속 재질(알루미늄) 판정 : ‘제4장 금속캔 포장재(알루미늄캔) 재질‧구조 및 재활용의 용
이성 판정방법’의 ‘1.2.2.1’ 을 준용한다.
2.2.2.2 몸체와 분리 가능 판정 : ‘제2장 유리병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’
의 ‘2.2.2.3’을 준용한다.
3. 마개 및 잡자재
3.1 마개 및 잡자재의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급
3.1.1 재활용 우수  
  몸체와 동일한 알루미늄이거나, 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 가능하고 마개 및 잡자재를 분
리하여 배출하도록 유도하는 문구를 기재한 경우를 말한다.
3.1.2 재활용 어려움
  알루미늄 이외의 재질로서 몸체와 분리가 불가능한 것을 말한다.
3.1.3 재활용 보통
  재활용 우수 또는 재활용 어려움으로 구분되지 아니한 것을 말한다.
3.2 마개 및 잡자재의 재활용 용이성 판정방법
3.2.1 육안판정 
3.2.1.1 몸체와 분리 가능 판정 : ‘제2장 유리병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’
- 28 -
의 ‘2.2.1.2’을 준용한다.
3.2.1.2 알루미늄 재질 여부는 육안판정이 불가하며, 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 입증서
류로 확인이 필요하다.
3.2.2 기기분석
3.2.2.1 금속 재질(알루미늄) 판정 : ‘제4장 금속캔 포장재(알루미늄캔) 재질‧구조 및 재활용의 용
이성 판정방법’의 ‘1.2.2.1’ 을 준용한다.
3.2.2.2 몸체와 분리 가능 판정 : ‘제2장 유리병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’
의 ‘2.2.2.3’을 준용한다.
- 29 -
제5장 일반 발포합성수지 단일‧복합재질 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정방법
1. 몸체
1.1 몸체의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급
1.1.1 재활용 우수  
  백색이며, 발포폴리스티렌(EPS), 발포폴리프로필렌(EPP), 발포폴리에틸렌(EPE) 및 발포합성수지 
단일재질인 것을 말한다.
1.1.2 재활용 어려움
  백색 이외의 색상(검은색 EPE, EPP 재질은 제외)이거나, 기타 재질과의 조합을 포함한 복합재질 
구조로서 발포합성수지와 기타 재질의 분리가 불가능한 것을 말한다.
1.1.3 재활용 보통
  재활용 원료를 사용한 검은색 EPE, EPP 재질이거나 재활용 우수 또는 재활용 어려움으로 구분되
지 아니한 것을 말한다.
1.2 몸체의 재활용 용이성 판정방법
1.2.1 육안판정
1.2.1.1 백색, 검은색 색상 판정
  ① 판정요원의 선정 : 만 19세 이상, 색맹 및 판정 대상 색에 색약을 제외한 표준적인 색에 대한 
지각 능력을 갖춘 사람을 판정요원으로 선정한다.
  ② 표준색상 : 색상판정을 위한 표준색상은 "공공디자인 색채표준 가이드"에서 정의 하고 있는 
N9.5 하양(흰색) L*= 95.06과 N0.5 검정 L*= 2.86에 해당하는 색상을 말한다.  
  ③ 판정방법 : 판정요원에게 색상판정을 위한 표준색상 시료를 공급하여 백상지를 배경으로 평가 
대상 색상을 인식시키고 대상색상 여부를 판단하게 한다.
  ④ 판정결과 : 판정요원이 표준색상 시료와 분석대상 시료의 색상을 같은 색상으로 인지 할 경우에 
해당 색상으로 판정한다.
1.2.1.2 단일재질, 복합재질 여부는 육안판정이 불가하며, 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 
입증서류로 확인한다.(단, 외관 상 기타 재질과 조합된 것이 명확할 경우 복합재질 여부를 육안판
정 가능)
1.2.2 기기분석
1.2.2.1 단일재질 및 복합재질 판정
  ① 기기분석으로 정성 분석하여 합성수지 재질(PS, PP, PE), 복합재질(기타 재질과 조합여부 포
함)을 판정한다.
- 30 -
  ② 본 판정의 기기분석은 ‘제1장 종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘2.2.2.2 ②항’을 준용한다.
2. 라벨, 마개 및 잡자재
2.1 라벨, 마개 및 잡자재의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급
2.1.1 재활용 우수  
  몸체에 부본인쇄(라벨에 표시되어야 하는 필수사항 표시)한 것이거나 몸체와 동일한 재질 또는 몸
체와 다른 재질로서 몸체와 분리 가능하고 라벨, 마개 및 잡자재의 분리배출을 유도하는 문구를 
기재한 경우를 말한다.
2.1.2 재활용 어려움
  몸체에 부본인쇄(라벨에 표시되어야 하는 필수사항 표시)를 제외한 직접 인쇄이거나, 몸체와 다른 
재질이면서 분리가 불가능한 구조 또는 PVC 계열의 재질인 것을 말한다.
2.1.3 재활용 보통
  재활용 우수 또는 재활용 어려움으로 구분되지 아니한 것을 말한다.
2.2 라벨, 마개 및 잡자재의 재활용 용이성 판정방법
2.2.1 육안판정
2.2.1.1 몸체에 직접인쇄 유무는 육안으로 판정한다.
2.2.1.2 몸체와 분리 가능 판정 : ‘제2장 유리병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’
의 ‘2.2.1.2’을 준용한다.
2.2.1.3 몸체와 동일한 재질 및 PVC 계열의 재질 여부는 육안판정이 불가하며, 기기분석 또는 이에 
준하는 시험분석 및 입증서류로 확인한다.(단, 외관 상 다른 재질 복합 등 몸체와 다른 재질이 명
확할 경우 복합재질 여부를 육안판정 가능)
2.2.2 기기분석 방법
2.2.2.1 합성수지 재질 판정 
  ① 기기분석으로 정성 분석하여 몸체와 동일한 재질 및 PVC 계열의 재질을 판정한다.
  ② 본 판정의 기기분석은 ‘제1장 종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘2.2.2.2 ②항’을 준용한다.
2.2.2.2 몸체와 분리 가능 판정 : ‘제2장 유리병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’
의 ‘2.2.2.3’을 준용한다.
- 31 -
제6장 폴리스티렌페이퍼(PSP) 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정방법
1. 몸체
1.1 몸체의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급 
1.1.1 재활용 우수  
  백색이며, 단일재질인 것을 말한다.
1.1.2 재활용 어려움
  백색 이외의 색상이거나, 복합재질 구조로서 폴리스티렌페이퍼와 기타 재질의 분리가 불가능한 것
을 말한다.
1.1.3. 재활용 보통
  재활용 우수 또는 재활용 어려움으로 구분되지 아니한 것을 말한다.
1.2 몸체의 재활용의 용이성 판정방법
1.2.1 육안판정
1.2.1.1 백색 색상 육안판정
  ① 판정요원의 선정 : 만 19세 이상, 색맹 및 판정 대상 색에 색약을 제외한 표준적인 색에 대한 
지각 능력을 갖춘 사람을 판정요원으로 선정한다.
  ② 표준색상 : 색상판정을 위한 표준색상은 "공공디자인 색채표준 가이드"에서 정의 하고 있는 
N9.5 하양(흰색) L*= 95.06에 해당하는 색상을 말한다.  
  ③ 판정방법 : 판정요원에게 색상판정을 위한 표준색상 시료를 공급하여 백상지를 배경으로 평가 
대상 색상을 인식시키고 대상색상 여부를 판정한다.
  ④ 판정결과 : 판정요원이 표준색상 시료와 분석대상 시료의 색상을 같은 색상으로 인지 할 경우에 
해당 색상으로 판정한다.
1.2.1.2 단일재질, 복합재질 여부는 육안판정이 불가하며, 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 
입증서류로 확인한다.(단, 외관 상 기타 재질과 조합된 것이 명확할 경우 복합재질 여부를 육안판
정 가능)
1.2.2 기기분석
1.2.2.1 단일재질 및 복합재질 판정
  ① 기기분석으로 정성 분석하여 합성수지 재질(PS), 복합재질을 판정한다.
  ② 본 판정의 기기분석은 ‘제1장 종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘2.2.2.2 ②항’을 준용한다.
2. 라벨, 마개 및 잡자재
- 32 -
2.1 라벨, 마개 및 잡자재의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급 
2.1.1. 재활용 최우수  
  미사용 또는 몸체와 동일한 재질로서, 몸체와 분리가 가능한 라벨, 마개 및 잡자재인 것을 말한다.
2.1.2. 재활용 우수  
  몸체에 부본인쇄(라벨에 표시되어야 하는 필수사항 표시)한 것이거나, 몸체와 다른 재질로서, 몸체
와 분리가 가능한 것을 말한다.
2.1.3. 재활용 어려움
  몸체에 부본인쇄(라벨에 표시되어야 하는 필수사항 표시)를 제외한 직접 인쇄이거나, 몸체와 다른 
재질이면서 분리가 불가능한 구조 또는 PVC 계열의 재질인 것을 말한다.
2.1.4. 재활용 보통
  재활용 우수 또는 재활용 어려움으로 구분되지 아니한 것을 말한다.
2.2 라벨, 마개 및 잡자재의 재활용 용이성 판정방법
2.2.1 육안판정
2.2.1.1 미사용은 육안판정이 가능하나, 몸체와 동일한 재질 및 PVC 계열의 재질인지 여부는 육안판
정이 불가하며, 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 입증서류로 확인한다.(단, 외관 상 다른 
재질 복합 등 몸체와 다른 재질이 명확할 경우 복합재질 여부를 육안판정 가능)
2.2.1.2 몸체에 직접인쇄 유무는 육안으로 판정한다.
2.2.1.3 몸체와 분리 가능 판정 : ‘제2장 유리병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’
의 ‘2.2.1.2’을 준용한다.
2.2.2 기기분석
2.2.2.1 합성수지 재질 판정
  ① 기기분석으로 정성 분석하여 몸체와 동일한 재질(PS)을 판정한다.
  ② 본 판정의 기기분석은 ‘제1장 종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘2.2.2.2 ②항’을 준용한다.
2.2.2.2 몸체와 분리 가능 판정 : ‘제2장 유리병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’
의 ‘2.2.2.3’을 준용한다.
- 33 -
제7장 페트병 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정방법
1. 몸체
1.1 몸체의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급 
1.1.1 재활용 최우수  
  ① 먹는샘물, 음료의 경우 무색이며, 단일재질이고, 경량화지수 1이하인 것을 말한다.(단, 경량화지
수 1초과인 경우, “재활용 우수”에 해당한다)
  ② 제①항을 제외한 제품의 경우, 무색이며 단일재질인 것을 말한다.
1.1.2 재활용 우수  
  무색이며, 단일재질인 것을 말한다.
1.1.3 재활용 어려움
  글리콜변성PET 수지(PETG) 재질이 혼합된 것 또는 먹는샘물‧음료의 경우 유색 또는 먹는샘물‧음
료를 제외한 단일재질 페트병 중 녹색 이외의 색상 또는 복합재질인 것을 말한다.
1.1.4 재활용 보통
  재활용 우수 또는 재활용 어려움으로 구분되지 아니한 것을 말한다.
1.2 몸체의 재활용 용이성 판정방법
1.2.1 육안판정
1.2.1.1 단일재질 판정 : 페트병 몸체를 80 ℃의 증류수에 10 분간 정치 후 시료의 표면을 거즈를 이
용하여 물기를 제거하고 육안분석을 통해 변색이 없을 경우 단일재질로 판정한다. 육안판정 불가
능 또는 명확한 판정이 어려운 경우 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 입증서류로 확인한
다.
1.2.1.2 글리콜변성PET수지(PET-G) 재질 여부는 육안판정이 불가하며, 기기분석 또는 이에 준하
는 시험분석 및 입증서류로 확인한다.
1.2.1.3 무색, 녹색 색상 판정
  ① 판정요원의 선정 : 만 19세 이상, 색맹 및 판정 대상 색에 색약을 제외한 표준적인 색에 대한 
지각 능력을 갖춘 사람을 판정요원으로 선정한다.
  ② 표준색상 : 색상판정을 위한 표준색상은 "무색"의 경우 L*= 91, a*= 0, b*= 1, "녹색"의 경우 
L*= 76, a*= -46, b*= 31 또는 L*= 88, a*= -30, b*= 23에 해당하는 색상을 말한다. 
<표준색상 예시>
- 34 -
무색
녹색(1)
녹색(2)
  ③ 판정방법 : 판정요원에게 색상판정을 위한 표준색상 시료를 공급하여 백상지를 배경으로 평가 
대상 색상을 인식시키고 대상색상 여부를 판단하게 한다.
  ④ 판정결과 : 판정요원이 표준색상 시료와 분석대상 시료의 색상을 같은 색상으로 인지 할 경우에 
해당 색상으로 판정한다.
  ⑤ 육안판정 불가능 또는 명확한 판정이 어려운 경우 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 입
증서류로 확인한다.
1.2.2 기기분석
1.2.2.1 단일재질 및 복합재질, PET-G 재질 혼합여부 판정
  ① 기기분석으로 정성 분석하여 합성수지 단일재질, 복합재질, PET-G 재질 혼합여부를 판정한다.
  ② 본 판정의 기기분석은 ‘제1장 종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘2.2.2.2 ②항’을 준용한다.
1.2.2.2 무색, 녹색 색상 판정
  ① 기기분석을 통해 측정값이 L*≥ 91, a*= 0 ± 1 , b*= 1 ± 1 이면 "무색", L*= 76 ± 9, 
a*= -46 ± 18 , b*= 31 ± 14 또는 L*= 88 ± 5, a*= -30 ± 14 , b*= 23 ± 13 이면 
"녹색"으로 판정한다.
  ② 필요시 두께 2mm 이하로 평판시편을 제작하여 기기분석 할 수 있다.
  ③ 본 판정의 기기분석은 "KS A 0066: 2015 물체색의 측정 방법"에 따른다.
  ④ 색상의 표시방법은 "KS A 0067: 2015 L* a* b* 표색계 및 L* u* v* 표색계에 의한 물체색
의 표시방법"에 따라 L* a* b*로 표시한다.
1.2.2.3 무게 기준(경량화 지수) 판정
  ① 페트병 종류별 경량화 지수 산출식은 다음과 같다.
- 35 -
구분
경량화지수산출식
상압병
L=0.403×W×(V/0.9)-0.375
내열병
L=0.585×W×(V/0.9)-0.481
내압병
L=0.306×W×(V/0.9)-0.355
무균충전병
L=0.176×W×(V/0.9)-0.267
     ※ L:경량화 지수, W:페트병 빈 용기 무게(g), V:내용량(㎖)
  ② 페트병 빈 용기 무게(W, g)는 라벨, 마개 및 잡자재를 제외하고, 내용물을 비운 후의 빈 용기 
무게를 적용하고, 전자저울 등으로 0.01g 단위로 계량한다.
  ③ 내용량(V, ㎖)은 먹는샘물 등의 기준과 규격 및 표시기준 고시(환경부 고시) 및 ⌜식품등의 
표시기준⌟(식품의약품안전처고시)에 따른 용량(㎖)을 적용한다.
  ④ 경량화 지수(L)는 소수점 셋째자리에서 절사하여, 소수점 둘째자리까지 산출하여 적용한다.
2. 라벨
2.1 라벨의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급 
2.1.1 재활용 최우수
  다음 어느 하나에 해당하는 경우 최우수 등급에 해당한다.
  ① 라벨을 사용하지 않은 경우
  ② 비중 1미만의 비접(점)착식 합성수지 재질
  ③ 비중 1미만의 합성수지 재질로서 열알칼리성 분리 접(점)착제를 라벨면적의 0.5% 범위 미만으
로 도포하고, 소비자가 손쉽게 분리 가능하도록 절취선을 설치하거나 라벨의 가장자리에 접(점)착
제를 도포하지 않은 경우
  ④ 병마개에 부착하는 형태의 라벨만을 사용한 경우
2.1.2 재활용 우수  
  다음 어느 하나에 해당하는 경우 우수 등급에 해당한다.
  ① 비중 1미만의 합성수지 재질로  절취선, 접(점)착제 도포 시 가장자리 미도포 등 소비자가 손쉽
게 분리 가능하도록 하는 구조로서 열알칼리성 분리 접(점)착제를 사용하고, 접(점)착제의 면적이 
페트병 전체 면적(뚜껑을 제외한 병 표면적 기준)의 20%, 라벨면적의 60% 이하인 경우
  ② 몸체와 동일한 재질의  비접(점)착식으로 재활용 공정에서 분리 가능한 열알칼리성 분리 잉크
를 사용한 경우
2.1.3 재활용 어려움
- 36 -
  ① 소비자가 손쉽게 분리 하도록 하는 구조가 없는 비중 1이상의 합성수지 재질이거나, 
  ② 열알칼리성 분리가 불가능한 접(점)착제 사용, 몸체에 직접인쇄[유통기한 및 제조일자 표시(먹
는샘물 등의 경우 「먹는샘물 등의 기준과 규격 및 표시기준」 제14조제1호에서 정하는 필수 표
시사항을 말한다) 제외], PVC 계열의 재질, 합성수지 이외의 재질, 금속혼입재질인 것을 말한다.
2.1.4 재활용 보통
  재활용 우수 또는 재활용 어려움으로 구분되지 아니한 것을 말한다.
2.2 라벨의 재활용의 용이성 판정방법
2.2.1 육안 판정
2.2.1.1 절취선 또는 접(점)착제 가장자리 미도포, 접(점)착제 사용여부, 몸체에 직접인쇄 여부는 육
안으로 판정한다. 육안판정 불가능 또는 명확한 판정이 어려운 경우 기기분석 또는 이에 준하는 
시험분석 및 입증서류로 확인한다.
2.2.1.2 합성수지 재질은 육안판정이 불가하며, 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 입증서류로 
확인한다.(다만, 합성수지 이외의 재질의 경우 육안판정 가능)
2.2.1.3 비중1미만 여부 및 열알칼리성 분리 접(점)착제 여부, 접(점)착제 도포 면적‧양, 열알칼리성 
분리 잉크 여부는 육안판정이 불가하며, 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 입증서류로 확인
한다.
2.2.2 기기분석
2.2.2.1 비중 1 미만 여부 판정
  ① 라벨을 가로 세로 균일하게 6∼8 mm 크기로 100개 이상 분쇄 후 증류수(1 L)에 넣고, 2~3분
간 교반 후 약 1분간 정치한다. 정치 후 수면으로 부상한 라벨은 분리하고, 침전된 시료 중 추가
로 부상하는 라벨이 없을 때까지 유리막대로 교반 및 분리를 3 회 이상 반복한다.
  ② 부상한 라벨의 개수를 측정하여 97%이상인 경우 비중1미만으로 판단한다.
  ③ 상기 시험분석방법 외에도 필요시 "KS M ISO 1183-1: 2014 플라스틱-비발포 플라스틱의 
밀도 측정방법-제1부:침지법, 액체 비중병 방법 및 적정법" 내지 "KS M ISO1183-2: 2014 플
라스틱-비발포 플라스틱의 밀도 측정방법-제2부:밀도 칼럼 방법" 내지 "KS M ISO 1183-3: 
1999 플라스틱-비발포 플라스틱의 밀도 측정방법-제3부:기체 비중병 방법"에 따라 기기분석으로 
비중을 측정한다.
2.2.2.2 열알칼리성 분리 접(점)착제 여부 판정
  ① 분석방법
   가. 라벨이 부착(접착, 점착, 수축, 인장 등)되어 있는 PET병 부분을 가로, 세로 균일하게 6 ∼8
mm 크기로 절단 및 분쇄하여 시료로 한다. 이외 크기의 시료는 분석대상에서 제외한다.
   나. 분쇄한 시료를 60±1 ℃로 조절되는 건조기에 3시간 이상 건조한다.
- 37 -
   다. 건조한 시료 적당량(약 50 g)을 0.01g 까지 정확하게 무게를 측정한다. 접(점)착식 라벨이 붙
어있는 몸체의 무게가 병당 1 g 이하일 경우에만 시료량을 10g으로 한다. 
   라. 시료를 2 % NaOH 수용액(1 L)에 넣고, 80±1℃로 조절되는 교반장치를 사용하여 200
r/min 속도로 10 분간 교반한다.
   마. 1 분간 정치 후 수면으로 부상한 라벨은 분리하고, 침전된 시료 중 추가로 부상하는 라벨이 
없을 때까지 유리막대로 교반 및 분리를 3 회 이상 반복한다.
   바. 침전된 시료는 체를 이용하여 여과하고, 1 L 증류수를 사용하여 3 회 세척(헹굼) 반복한다. 
   사. "라벨이 미제거(미박리)된 플레이크 세척품"을 60±1 ℃로 조절되는 건조기에 3 시간 이상 건
조 후 무게를 0.01 g 까지 정확하게 측정한다.
   아. 측정된 무게를 이용하여, 라벨 미제거(미박리) 플레이크 세척품 잔존율(%)을 산정한다.
     ㉠ 라벨 미제거(미박리) 플레이크 세척품 잔존율 (%) = (b / a) × 100
      a : 실험 전의 분쇄 페트병(라벨 + 플레이크) 무게(g)
      b : 실험 후의 라벨이 미제거(미박리)된 플레이크 세척품 무게(g)
     ㉡ (삭제)
   자. "라벨이 제거(박리)된 플레이크 세척품"의 접착제 잔존 유무를 "육안분석" 및 "적외선분광분석
기(FT-IR)"로 분석한다.(접착제의 잔존이 육안분석을 통해 확인되는 경우 기기분석 제외한
다.) 
  ② 분석결과 : 실험 후 라벨이 미제거(미박리)된 플레이크 세척품이 3% 미만이어야 하고, 육안으
로 접착제가 관찰되지 않아야 하며, 기기분석결과 PET재질과 스펙트럼이 일치하여야 한다. 
2.2.2.3 합성수지 재질(PVC 계열 포함) 판정
  ① 기기분석으로 정성 분석하여 합성수지 재질(PVC 계열 포함)을 판정한다.
  ② 본 판정의 기기분석은 ‘제1장 종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘2.2.2.2 ②항’의 기기분석 방법을 준용한다.
  ※ 종이라벨의 경우 ‘제2장 유리병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 ‘2.2.2.1 
①항’, 금속혼입재질의 경우 ‘제1장 종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방
법’의 ‘1.2.2.1 ②항’을 준용한다.
2.2.2.4 접(점)착제의 면적 판정
  ① 분석방법
   가. 기기분석으로 라벨 및 접(점)착제 도포면적을 측정하여 비율의 환산 값을 구한다.
   나. 본 판정을 위한 기기측정은 3D 스캐너, ImageJ 프로그램* 등을 통해 라벨, 접착제 등의 해당
부위를 스캔하고 3D면적 계산을 통해 면적을 구한다. 필요시 해당제품의 금형 또는 제품의 
표면적 입증이 가능한 자료 등을 통해 라벨 및 접(점)착제의 도포면적을 입증한다.
- 38 -
     * 미국 국립 건강보건원(NIH)에서 만들어 제공하는 JAVA기반의 오픈소소 이미지 처리 및 분
석 프로그램
   다. 접(점)착제의 경우 도포면적 측정 시 라벨에 부착되어있는 면적을 기준으로 측정하고, 도포가 
되어 있는 형태에 따라 도포가 된 면만 측정대상으로 하되, 미도포 범위는 육안 또는 촉감으
로 확인할 수 있어야 한다.*
    * 예시 : 접(점)착제를 분무식으로 도포하여 도포면적에 육안으로 확인이 어려운 미세한 공백이 
있는 경우 접착면적에 포함하여 판정
  ② 분석결과
   가. 열알칼리성 분리 접(점)착제 사용 라벨의 접(점)착제 도포면적이 라벨면적의 0.5% 미만인 경
우 재활용 최우수로 판정한다.
   나. 열알칼리성 분리 접(점)착제 사용 라벨의 접(점)착제 도포면적이 라벨면적의 60% 이하인 경
우 재활용 우수로 판정하며, 도포면적이 라벨면적의 60%를 초과한 경우 접(점)착제 양 최
소화 판단조건을 충족할 경우 "재활용 우수"로판정한다.
2.2.2.5 금속 혼입재질 판정: ‘제1장 종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘1.2.2.1 ②항’을 준용한다. 단, 라벨의 인쇄에 사용되는 잉크 등에 포함된 금속성분은 금속혼
입으로 판정하지 아니한다.
2.2.2.6 열알칼리성 분리 잉크 여부 판정
  ① 분석방법
   가. 잉크로 인쇄되어 있는 라벨 부분을 가로, 세로 균일하게 6 ∼8 ㎜ 크기로 절단 및 분쇄하여 
시료로 한다. 이외 크기의 시료는 분석대상에서 제외한다.
   나. 분쇄한 시료를 60±1 ℃로 조절되는 건조기에 3시간 이상 건조한다.
   다. 건조한 시료 적당량(약 20 g)을 0.01g 까지 정확하게 무게를 측정한다.(잉크로 인쇄된 라벨 
무게가 병당 1 g 이하일 경우에만 시료량을 10g으로 한다.
   라. 시료를 2 % NaOH 수용액(1 L)에 넣고, 80±1℃로 조절되는 교반장치를 사용하여 200
r/min 속도로 10 분간 교반한다.
   마. 1 분간 정치 후 수면으로 부상한 잉크층은 분리하고, 침전된 시료 중 추가로 부상하는 잉크층
이 없을 때까지 유리막대로 교반 및 분리를 3 회 이상 반복한다.
   바. 침전된 시료는 체를 이용하여 여과하고, 1 L 증류수를 사용하여 3 회 세척(헹굼) 반복한다.
   사. "잉크가 미제거(미박리)된 라벨 세척품"을 60±1 ℃로 조절되는 건조기에 3 시간 이상 건조 
후 무게를 0.01 g 까지 정확하게 측정한다.
   아. 측정된 무게를 이용하여, 잉크 미제거(미박리) 라벨 세척품 잔존율(%)을 산정한다.
     ㉠ 잉크 미제거(미박리) 라벨 세척품 잔존율 (%) = (b / a) × 100
      a : 실험 전의 분쇄 라벨(라벨 + 잉크) 무게(g)
      b : 실험 후의 잉크가 미제거(미박리)된 라벨 세척품 무게(g)
   자. "잉크가 제거(박리)된 라벨 세척품"의 잉크 잔존 유무를 "육안분석" 및 "적외선분광분석기
- 39 -
(FT-IR)"로 분석한다.(접착제의 잔존이 육안분석을 통해 확인되는 경우 기기분석 제외한
다.) 
  ② 분석결과 : 실험 후 잉크가 미제거(미박리)된 라벨 세척품이 3% 미만이어야 하고, 육안으로 잉
크가 관찰되지 않아야 하며, 기기분석결과 PET재질과 스펙트럼이 일치하여야 한다.
3. 마개 및 잡자재
3.1 마개 및 잡자재의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급
3.1.1 재활용 우수  
  무색 페트 단일재질이거나 비중 1미만의 합성수지인 것을 말한다.
3.1.2 재활용 어려움
  비중 1이상의 합성수지 재질(무색 페트 단일재질 및 몸체로부터 완전히 분리해야만 사용할 수 있
는 속마개(리드)는 제외)이나, PVC 계열의 재질, 합성수지 이외의 재질(단, 뚜껑, 몸체 모두와 분
리가 가능한 잡자재의 경우와 몸체로부터 완전히 분리해야만 사용할 수 있는 속마개(리드)의 경우
는 제외) 인 것을 말한다.
3.1.3 재활용 보통
  재활용 우수 또는 재활용 어려움으로 구분되지 아니한 것을 말한다.
3.2 마개 및 잡자재의 재활용 용이성 판정방법
3.2.1 육안 판정
3.2.1.1 무색 색상 판정 : ‘제7장 페트병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘1.2.1.3’을 준용한다.
3.2.1.2 합성수지 재질은 육안판정이 불가하며, 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 입증서류로 
확인한다.(다만, 합성수지 이외의 재질의 경우 육안판정 가능)
3.2.1.3 비중1미만 여부는 육안판정이 불가하며, 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 입증서류로 
확인한다.
3.2.1.4 몸체와 분리 가능 판정 : ‘제2장 유리병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’
의 ‘2.2.1.2’을 준용한다.
3.2.2 기기분석
3.2.2.1 무색 색상 판정 : ‘제7장 페트병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘1.2.2.2’을 준용한다.
3.2.2.2 합성수지 재질 : ‘제1장 종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘2.2.2.2 ②항’의 기기분석 방법을 준용하여 정성 분석한다.
- 40 -
3.2.2.3 비중1미만 여부 : ‘제7장 페트병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘2.2.2.1’을 준용한다.
3.2.2.4 몸체와 분리 가능 판정 : ‘제2장 유리병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’
의 ‘2.2.1.2’을 준용한다.
- 41 -
제8장 합성수지 용기ㆍ트레이류(페트병, 발포합성수지 제외) 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이
성 판정방법
1. 몸체
1.1 몸체의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용의 용이성 판정등급 
1.1.1 재활용 우수  
  단일재질(생분해성수지는 제외되며PET 재질은 무색에 한함)인 것을 말한다.
1.1.2 재활용 어려움
  글리콜변성PET 수지(PET-G) 재질이 혼합된 것이거나 유색 PET재질, PVC 계열의 재질 또는 
합성수지 이외의 재질이 복합되어 합성수지와 합성수지 이외의 재질의 분리가 불가능한 경우를 말
한다.
1.1.3 재활용 보통
  재활용 우수 또는 재활용 어려움으로 구분되지 아니한 것을 말한다.
1.2 몸체의 재활용 용이성 판정방법
1.2.1 육안 판정
1.2.1.1 무색 색상 판정 : ‘제7장 페트병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘1.2.1.3’을 준용한다.
1.2.1.2 합성수지 재질은 육안판정이 불가하며, 기기분석 또는 이에 준하는 시험분석 및 입증서류로 
확인한다.(다만, 합성수지 이외의 재질의 경우 육안판정 가능)
1.2.2 기기분석
1.2.2.1 무색 색상 판정 : ‘제7장 페트병 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 
‘1.2.2.2’을 준용한다.
1.2.2.2 합성수지 단일재질 및 복합재질(PVC 계열 포함), PET-G 재질 혼합여부 판정 : ‘제1장 
종이팩 포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법’의 ‘2.2.2.2 ②항’의 기기분석 방법을 
준용하여 정성 분석한다.
2. 라벨, 마개 및 잡자재
2.1 라벨, 마개 및 잡자재의 포장재 재질‧색상‧무게및 재활용 용이성 판정등급
2.1.1 재활용 우수 
  다음 어느 하나에 해당하는 경우 우수등급에 해당한다.